i 



219 



graesos, llegando hasta el tamaflo de una almendra. E] color 

 oscuro de la masa es prodacido en parte por fuerte mezcla 

 de materia arcilloso-ferruginosa, pero en parte tambien por 

 materias organicas ; puesto que el polvo de esta piedra, 

 expuesto al fuego, se tine de negro baslante intenso a causa 

 dela carbonizacion. 



El siguiente analisis II a se refiere a un pedacito bastante 

 puro y homogeneo, sin mezcla ostensible de granos decaarzo, 

 y el analisis 116 a an fragmeuto, procedente de una determi- 

 nada capa inferior del mismo banco, con mucha mezcla de 



fragmentos mayores de cuarzo. 



II. a 



Acido silicico y arena 11 . 05 



Oxido de aluminio 2.41 



» hierro 1.51 



» manganeso 0.05 



» calcio 46. 12 



* magnesio 0.63 



» potasio 0.26 



» sodio 0.25 



Acido sulfiirico 0.13 



» fosforico 0.15 



» carbonico.agua.perdida, 



etc 37.44 



ii. /' 



:>6.45 







El Indice hidraulico de esta capa, como veremos luego, es 

 muy analogo al de la renombrada cal de Teil. 



i 



Abundan en esta capa frecuentes estratos de marna pu- 

 micea puherulenta. 





III. Piedra inferior. Espesor 0.2 a 0.3 metros. — Se- 

 parada generalmente de la anterior por delgadas capas de 

 una marna pumicifera pulverulenta, sigue la tercera capa, 

 una toba calcarea menos densa y dura que la anterior, y de 

 color mas blanquecino y opaco. Tiene la consistcncia de una 

 tiza dura y forma costras de estratificaeion torcida, hendi- 



• 



